ISSN: 2721-6225 (print) https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/rot
ISSN: 2745-6331 (online) page 233-244

## UJI KONDUKTIVITAS TERMAL KOMPOSIT POLIESTER FILLER SERBUK KAYU ULIN (EUSIDEROXYLON ZWAGERI)
Fakhdilah Bustumi 1) , Abdul Ghofur 2)
1,2 Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. Akhmad Yani Km. 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714 E-mail: Fakhdilah@gmail.com

## Abstract
To  find  out  the  best  thermal  conductivity  value  on  the  volume  fraction  of ironwood polyester filler composite ( Eusideroxylon Zwageri ) and to determine the effect  of  the  number  of  voids  on  the  value  of  the  thermal  conductivity  of  the ironwood  polyester  composite  composite  ( Eusideroxylon  Zwageri ).  This  study uses  an  experimental  method  by  conducting  thermal  and  microstructure conductivity tests to see the many voids that have formed. The object in this study uses  ironwood  powder.  Data  analysis  techniques  in  this  study  used  descriptive data  analysis  which  is  describing  research  results  graphically  in  a  table.  Input parameters  in  analyzing  data  include  variations  in  the  mixture  of  ironwood powder  and  resin  (20%  -80%,  25%:  75%  and  30%:  70%),  and  100%  resin.  The results  of  the  study  of  the  effect  of  the  volume  fraction  of  ironwood  polyester composite  composites  on  the  value  of  thermal  conductivity  decreased  with increasing  volume  of  ironwood  powder  with  the  smallest  thermal  conductivity value  at  30%  volume  fraction  of  ironwood  powder  :  70%  polyester  resin  matrix that  is  0.041  W/m o C.  The  influence  of  the  amount  of  voids  on  the  thermal conductivity value of ironwood polyester composite composites can be seen that the more voids the smaller the thermal conductivity values. The number of voids along with the increasing volume of ironwood powder.
Keywords: Composite, Ironwood, Thermal Conductivity, Void

## PENDAHULUAN
Dunia  industri  memerlukan  material  material  baru  yang  berlimpah ketersediannya dan mampu memenuhi standart material. Sehingga perkembangan ilmu material sangatlah menarik karena memiliki nilai ekonomi yang bagus. Salah satu  rekayasa  material  saat  ini  adalah  Komposit  karena  komposit  mampu mengatasi  kekurangan  material  baik  secara  mekanik  maupun  fisika.  Komposit terdiri dari dua bagian yaitu matrik sebagai pengikat atau pelindung komposit dan filler  sebagai  pengisi  komposit.  Serat  alam  merupakan  alternatif  filler  komposit untuk  berbagai  komposit  polimer  karena  keunggulannya  dibanding  serat  sintetis. Serat  alam  mudah  didapatkan  dengan  harga  yang  murah  dan  tentunya  mampu memenuhi standart material.
Industri  otomotif  dinilai  membutuhkan  material  yang  mempunyai spesifikasi khusus seperti sebagai isolasi panas ,tahan air, anti karat dan tentunya memenuhi  dari  segi  standart  umum  lainnya.  Untuk  memenuhi  salah  satu krakateristik  material  tersebut  penulis  mencoba  melakukan  penelitian  dalam rekayasa  material  dibidang  komposit  poliester  atau  resin.    Penulis  mencoba menggunakan serat serbuk kayu ulin karena serbuk kayu ulin dikalimantan masih
sangat  minim  pemanfaatannya.  Dari  penelitian  Samuel  (2017)  yang  telah mencoba menggunakan serat serbuk kayu ulin didapatkan hasil uji mekanis yang baik  tapi  belum  ada  yang  meneliti  nilai  konduktivitas  termal  dari  komposit  serat serbuk  kayu  ulin.  Dari  hasil  pengujian  nilai  konduktivitas  termal  nantinya didapatkan  karateristik  komposit  yang  diharapakan  sebagai  insolasi  panas  yang baik.    Diharapkan  nantinya  mampu  meningkatkan  nilai  ekonomis  dari  limbah serbuk kayu ulin.

## Serbuk kayu Ulin
Ulin adalah pohon berkayu  dan  merupakan  tanaman  khas Kalimantan.  Ulin ( Eusideroxylon Zwageri Teijsm ) atau kayu besi adalah jenis pohon asli Indonesia ( indigenous tree species ) yang digolongkan ke dalam suku Lauraceae . Kayu ulin sangat  terkenal  akan  kekuatan  dan  kekerasan  nya  sehingga  sangat  sukar  dipaku serta  tahan  terhadap  air  sehingga  dibanjarmasin  kayu  ulin  satu  satunya  pilihan sebagai  pondasi  bangunan   untuk  daerah  lahan  basah.  Dari  peroses  pengolahan kayu  ulin  inilah  dihasilkan  limbah  serbuk  gergaji  yang  masih  minim  dalam pemanfaatannya.

## Komposit
Kata komposit berasal  dari kata “ to  compose ” yang berarti menyusun atau menggabung. Secara sederhana bahan komposit berarti bahan gabungan dari dua atau  lebih  bahan  yang  berlainan.  Jadi  komposit  adalah  suatu  bahan  yang merupakan  gabungan  atau  campuran  dari  dua  material  atau  lebih  pada  skala mikroskopis  untuk  membentuk  material  ketiga  yang  lebih  bermanfaat.  Komposit dan alloy memiliki perbedaan dari cara penggabungannya yaitu apabila komposit digabung  secara  mikroskopis  sehingga  masih  kelihatan  serat  maupun  matriknya (komposit  serat)  sedangkan  pada alloy/ paduan  digabung  secara  mikroskopis sehingga tidak kelihatan lagi unsur-unsur pendukungnya ( Jones, 1975). Komposit dibentuk dari dua jenis material yang berbeda, yaitu:
1. Penguat  ( reinforcement ),  yang  mempunyai  sifat  kurang ductile tetapi  lebih rigid serta lebih kuat.
2. Matrik,  umumnya  lebih ductile tetapi  mempunyai  kekuatan  dan  rigiditas yang lebih rendah.

## Fraksi volume
Fraksi  volume  adalah  perbandingan  komposisi  antara  serat  dan  matriks sehingga  komposisi  pada  komposit  sangat  menentukan    Karakteristik  material tersebut. Perbandingan ini dapat ditujukkan dalam bentuk fraksi volume serat ( vf ) atau  fraksi  massa  serat  ( wf ).  Namun  formulasi  komposit  lebih  banyak menggunakan fraksi volume serat.

## Proses Cetakan Terbuka
Resin  dituangkan  diatas  serat  didalam  rongga  cetakan  seperti  Gambar  1. dengan  cara  manual.  Resin  langsung  berkontak  dengan  udara,  biasanya  proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar.
Gambar 1. Proses Pencetakan dengan Contact Molding/Hand Lay Up

## Uji Konduktivitas Termal
Pengujian  menggunakan  alat  uji  insolation  house  yang  mana  dinding samping yang dapat diganti digunakan untuk menentukan koefisien transisi panas (nilai  k)  dari  berbagai  dinding  dan  jendela  dan  untuk  menetapkan  konduktivitas panas dari berbagai bahan. Untuk tujuan ini suhu di bagian dalam dan luar dinding diukur pada suhu udara dalam dan luar yang konstan (dalam kondisi tunak).

## METODE PENELITIAN Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Laboraturium  Material  dan  Fisika  Teknik  Mesin Universitas Lambung Mangkurat pada bulan September 2019.

## Bahan dan Alat Penelitian
1. Bahan yang digunakan dalam membuat sampel komposit pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Serbuk kayu ulin
b. Resin Poliester
c. Katalis
d. Release agent  (lilin dan minyak goreng, 4:1)
2. Peralatan yang digunakan untuk membuat sampel komposit pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Cetakan 25 cm x 25 cm x 0,8 cm
b. Timbangan Digital
c. Gelas ukur
d. Suntikan
e. Jangka sorong
f. Kuas
g. Amplas
h. Gergaji besi
3. Peralatan  uji  konduktivitas  thermal  dan  foto  mikro  pada  penelitian  ini seperti berikut:
a. High  Insulation  House  Heat  Conduction  series  of  publications Laboratory  Experiments  Physics  Phywe  Systeme      GMBH  37070
Göttingen, Germany.
b. Thermocouple.
c. Stopwatch.
d. Mikroskop digital.

## Prosedur Penelitian
1. Persiapan awal untuk bahan material komposit
a. Serbuk serbuk kayu ulin dijemur hingga kering.
b. Perhitungan volume variasi komposisi material komposit serbuk kayu ulin dengan matrik resin poliester .
2. Proses pembuatan spesimen
a. Mempersiapkan alat dan bahan.
b. Mengolesan wax pada cetakan.
c. Mencampurkan  resin  dan  katalis  1%  dari  massa  resin  kedalam  gelas pencampur kemudian aduk hingga merata.
d. Memasukkan  serbuk  kayu  ulin  sebanyak  yang  diperlukan,  kedalam gelas pencampur kemudian aduk hingga merata.
e. Menuangkan campuran ke cetakan komposit.
f. Setelah  ±  24  jam  mengeluarkan  sampel  dari  cetakan  dan mengeringkan selama 48 jam dalam suhu ruang.
3. Pengujian spesimen
a. Melakukan pengujian konduktivits termal
1. Mempersiapkan alat pegujian konduktivitas termal.
2. Siapkan  3  sampel  dengan  material  komposit  yang  sama    yang akan di uji konduktivitas termalnya.
3. Memasang sampel di setiap sisi alat Heat Insulation House
4. Memasang termokopel pada masing-masing dinding (sisi dalam dan luar) sampel 1A , 1B  dan 1C untuk diukur temperaturnya.
q = Sumber panas T in = Temperatur udara dalam t in = Temperatur dinding dalam T out = Temperatur udara luar
t out = Temperatur dinding luar Gambar 2. Prosedur Pengambilan Data Temperatur 5. Hidupkan  alat  heat  conduction  selama  40  menit  pemanasan kemudian  ambil  data  temperatur  dinding  luar  dan  dalam  setiap lima  menit  pada  semua  sampel.  dan  juga  temperatur  udara dalam dan luar (lingkungan).
6. Pegujian  untuk  sampel  material  komposit  pertama  selesai. Ulangi  langkah  a  sampai  f  untuk  semua  sampel  material komposit.
b. Pengujian sampel uji mikro struktur
1. Siapkan  sampel  uji  mikro  struktur  dengan  masing-masing variasi diambil 1 sampel.
2. Potong sampel pada titik penelitian konduktivitas termal.
3. Siapkan mikroskop digital dan laptop/notebook.
4. Letakkan sampel uji pada tempat penelitian mikro struktur.
5. Ambil gambar sampel pada titik penelitian konduktivitas termal

## Diagram Alir Penelitian
Langkah-langkah dalam penelitian ini seperti yang terlihat dalam Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Visualisasi Sampel Uji
Komposit poliester  filler fly ash cangkang sawit secara visual dapat dilihat pada Gambar 4.
20% serbuk kayu ulin : 80% matrik resin poliester
25% serbuk kayu ulin : 75% matrik resin poliester
30% serbuk kayu ulin : 70% matrik resin poliester
Gambar 4. Visualisasi sampel komposit poliester serbuk kayu ulin

## Data Hasil Penelitian
Untuk mendapatkan nilai konduktivitas termal dari sampel komposit,  pada penelitian  ini  diukur  beberapa  parameter  seperti  yang  ada  pada  tabel  berikut adalah  contoh  perhitungan  untuk  mendapatkan  nilai    konduktivitas  termal  dari sampel komposit komposisi 20% serat – 80% resin.
Diketahui : Hconv    = 8,1 W/m 2 o C L = 0,008 m Tout = 28,7 o C tout = 36,3 o C tin
= 44,7 o C
1. Untuk  langkah  awal  kita  harus  mengetahui  nilai  laju  perpindahan    panas (qconv  =  q/A)  untuk  tiap-tiap  material  seperti  ditunjukkan  pada perhitungan dibawah ini:
qconv” = hc (t out – T out ) = 8,1 (36,3 – 29,3) = 56,8 W/m 2
2. Pada langkah kedua menghitung nilai konduktivitas termal.
(qcond” = qconv”) dari tiap-tiap sampel dengan cara ditunjukkan dibawah ini:
qcond”  = k (𝑡 𝑖𝑛 − 𝑡 𝑜𝑢𝑡 ) 𝐿 56,8        = k (45,7 −  36,3)
0,008

## K              = 0,0486 W/m°C
Perhitungan diatas dilakukan untuk semua sampel.

## Hasil Analisis Nilai Uji Konduktivitas Termal
Hasil  analisis  nilai  konduktivitas  termal  yang  dilakukan  pada  12  sampel komposit  dari  4  variasi  dapat  dilihat  pada  gambar  4.  Grafik    yang  digambarkan dalam  diagram  garis  berikut.    Berdasarkan  data  penelitian  konduktivitas  termal komposit  poliester  serbuk  kayu  ulin  diperoleh  kurva  pengaruh  variasi  fraksi volume  terhadap  nilai  konduktivitas  termal  yang  digambarkan  melalui  diagram garis  seperti  ditunjukkan  grafik  di  bawah  ini.  Nilai  konduktivitas  termal mengalami  penurunan  mengikuti  variasi  fraksi  volume  komposit  semakin  tinggi komposisi  serbuk kayu ulin semakin turun nilai konduktivitas termalnya.
Gambar 5. Grafik pengaruh variasi fraksi volume komposit poliester filler serbuk kayu ulin terhadap nilai konduktivitas termal
Dari  Gambar  5  terlihat  bahwa  nilai  konduktivitas  termal  komposit  serbuk kayu ulin berada dibawah nilai konduktivitas dari 100% resin. Hal ini dikarenakan massa  jenis  dari  serbuk  kayu  ulin  yaitu  800  -  1100  kg/m 3 lebih  kecil  dari  masa jenis  resin  1230  kg/m 3 .  Semakin  besar  nilai  massa  jenis  atau density maka semakin besar nilai konduktivitas suatu material. Massa jenis dari kayu ulin lebih kecil  dibandingkan  dengan  massa  jenis  resin  hal  ini  meneyebabkan  semakin bertambahnya  serbuk  kayu  ulin  maka  semakin  rendah  nilai  konduktivitas  termal material tersebut.
0.064
0.049 0.046 0.041 0 0.02 0.04 0.06 0.08 100 20 : 80 25 : 75 30 : 70 K on d u k tivitas T er m al (W/m 0 C) Fraksi Volume (%)
Pengunaan  resin  dan  serbuk  kayu  ulin  merupakan  bahan  non  logam  yang merupakan  jenis  material  yang  bersifat  isolator  atau  penghambat  panas  tentunya punya  nilai  konduktivitas  termal  yang  kecil.  Sehingga  laju  aliran  panas  dengan pertambahan  serbuk  kayu  ulin  menghambat  laju  aliran  panas  atau  nilai konduktivitas komposit tersebut akan menurun.
Distribusi  serat  mempengaruhi  laju  aliran  panas  suatu  material  komposit yang mana pengunaan serat serbuk kayu ulin yang punya struktur halus membuat distribusi  serat  tersebar  secara  merata  sehingga  laju  aliaran  panas  merata  pada setiap  sisi  suatu  material  komposit.  Jika  distribusi  serat  tidak  merata mengakibatkan laju aliran panas ikut tidak merata sehingga pada sisi yang kurang terdistribusi oleh serat akan punya nilai konduktivitas yang lebih besar.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  konduktivitas  termal  suatu    material adalah  porositas  dan  kepadatan  material  tersebut  (Hidayat,  2000).  Apabila  pori- pori  bahan  semakin  banyak  maka  konduktivitas  termalnya  makin  kecil. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  udara  adalah  pemindah  kalor  yang buruk  dibandingkan  cairan  atau  padatan.  Sehingga  laju  aliran  panas  turun sebanding  dengan  banyaknya  porositas  atau void .  Penggunaan  serat  kayu  ulin yang punya karateristik kasar tentunya akan menimbulkan banyak porositas. Nilai  kekasaran  suatu  material  juga  mempengaruhi  nilai  konduktivitas termal suatu material. Dimana semakin besar nilai kekasaran suatu material  maka konduktivitas  termalnya  akan  semakin  kecil  dikarenakan  panas  akan  diserap maksimal pada semua bagian luasan material. hal ini  menyebabkan laju panasnya semakin  besar.  Maka  semakin  besar  nilai  kekasaran  suatu  material  juga menyebabkan konduktivitas thermal akan semakin besar.

## Pengamatan Pengaruh Variasi Fraksi Volume dan Susunan  Serat Terhadap Mikro Struktur Komposit Poliester Serbuk Kayu Ulin
Berdasarkan  pengamatan  mikrostruktur  pada  penelitian  ini  menggunakan mikroskop  digital  dengan  perbesaran  100x  dengan  posisi  pengambilan  gambar yang  sama  untuk  mempermudah  menganalisis  penyebab  turunnya  nilai konduktivitas termal.
Dari  hasil  pengamatan    fotomikro  pada  titik  pengambilan  data  terlihat semua  sampel  memiliki  rongga  dan  semakin  tinggi  volume  serbuk  kayu  ulin seamakin  banyak void yang  terbentuk  pada  komposit  serbuk  kayu  ulin.  Seperti yang sudah kita ketahui nilai konduktivitas termal material komposit dipengaruhi void semakin  banyak void maka  semakin  rendah  nilai  konduktivitas  termal material tersebut. Hal ini dikarenakan perpindahan panas yang terjadi tidak hanya secara  konduksi  tapi  juga  disertai  konveksi  udara  yang  mana  udara  merupakan penghantar panas yang buruk.
Void ini  terbentuk  dari  udara  yang  terperangkap  dari  proses  pencampuran resin  dan  serbuk  kayu  ulin  yang  mana  serbuk  kayu  ulin  sendiri  mempunyai struktur  serbuk  yang  kasar  yang  memungkinkan  udara  ikut  terbawa  pada campuran komposit. Udara tersebut tidak bisa keluar dikarenakan viskositas resin yang  cukup  tinggi.  Terbentuknya void pada  material  komposit  yang  seratnya berasal dari alam memang sulit untuk dihindari. Tapi jika material yang dinginkan bersifat  insolasi  maka  pertambahan  jumlah void diperlukan  tentu  diperhatikan void juga menyebabkan kurangnya kemampuan material secara mekanis.
Gambar 6. Hasil pengamatan fotomikro sampel komposit poliester serbuk kayu
ulin
Dari  Gambar  6  terlihat  bahwa  banyaknya  jumlah void dengan  besarnya ukuran void punya  pengaruh  berbeda  semakin  banyak void maka  semakin  kecil nilai  konduktivitas  termal  suatu  material  tapi  berbeda  pada  material  yang  punya void sangat besar sebaliknya akan meningkatkan nilai konduktivitas termal suatu material  karena  perpindahan  panas  terjadi  secara  konveksi  akan  cepat  merambat dari  sisi  ke  sisi  sebelahnya  sehingga  nilai  konduktivitas  termalnya  meningkat, lebih  jelasnya  bisa  kita  lihat  pada  Gambar  7.  skema void yang  terbentuk  pada material komposit berikut.
Gambar 7. Skema Void Yang Terbentuk Pada Suatu Komposit
Dari  Gambar  7  terlihat  bahwa  distribusi  matriks  tidak  memenuhi  seluruh sampel  dengan  merata  dikarenakan  dari  karakteristik  serbuk  kayu  ulin  sendiri yang  sifatnya  kasar  maka  distribusi  matrik  tidak  dapat  menembus  serat  dan mengakibatkan  bagian  sampel  memiliki  rongga . Distribusi  matrik  tidak  merata juga  disebabkan  perbandingan  persentasi  antara  jumlah  resin  dan  serbuk  kayu ulin,  yang  mana  semakin  banyak  jumlah  serat  atau  serbuk  kayu  ulin  maka semakin  sulit  matrik  terdistibusi  merata  akhirnya void ikun  semakin  banyak mengikuti pertambahan jumalah serbuk kayu ulin.

## Konduktivitas Termal Berbagai Jenis Material
Tabel 1. Nilai Konduktivitas Termal Berbagai Jenis Material
Material Konduktivitas Termal (W/m°C) Massa jenis kg/m 3 Poliester resin 0,064 1230 Komposit serbuk kayu ulin 0,045 900 -1100 Papan partikel serbuk kayu meranti 0,042 470 - 830 Papan partikel serbuk kayu jati 0,039 630 -720 Papan partikel serbuk kayu bayur 0,032 350 -700 Papan partikel sekam padi 0,027 70 -110
Penelitian  ini  jika  dibandingkan  dengan  nilai  konduktivitas  termal  100% resin,  nilai  konduktivitas  termal  papan  partikel  serbuk  kayu  meranti  (Armiya, 2014),  dan  nilai  Ternyata  nilai  konduktivitas  termal  komposit  yang  diuji  lebih kecil  dari  nilai  konduktivitas  termal  100%  resin,  dan  lebih  tinggi  dibandingkan nilai konduktivitas termal papan partikel serbuk kayu meranti hal ini dikarenakan massa  jenis  kayu  ulin  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kayu  meranti.  Semakin besar  massa  jenis  material  semakin  besar  nilai  konduktivitas  termalnya. Dibandingkan  dengan  papan  partikel  lainnya  seperti  papan  partikel  serbuk  kayu jati,  serbuk  kayu  bayur,  serta  serbuk  sekam  padi,  komposit  serbuk  kayu  ulin punya  nilai  konduktivitas  termal  yang  lebih  besar  untuk  lebih  jelasnya  kita  lihat pada grafik berikut:
Gambar 8. Grafik Nilai Konduktivitas Termal Berbagai Jenis Material
Berdasarkan  Gambar  8  penurunan  nilai  konduktivitas  material  sebanding dengan  massa  jenis  material  tersebut.  Komposit  kayu  ulin  memang  punya  nilai konduktivitas  thermal yang lebih besar dibandingakan dengan pengunaan  serbuk kayu  jenis  lainnya  namun  nilai  konduktivitas  termal  komposit filler serbuk  kayu ulin lebih rendah dari nilai konduktivitas termal dari resin.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai  komposit poliester filler serbuk kayu ulin dengan variasi fraksi volume dapat diambil beberapa kesimpulan:
1. Pengaruh  fraksi  volume  komposit poliester serbuk kayu ulin terhadap nilai konduktivitas  termal  mengalami  penurunan  dengan  bertambahnya  volume serbuk kayu ulin dengan nilai konduktivitas termal paling kecil pada variasi fraksi volume 30% serbuk kayu ulin : 70% matrik resin poliester yaitu 0,041 W/m o C.
2. Pengaruh jumlah void terhadap nilai konduktivitas termal komposit poliester serbuk kayu ulin dapat  dilihat bahwa semakin banyak void   maka semakin kecil  nilai  konduktivitas  termalnya.  Banyaknya  void  seiring  dengan bertambahnya volume serbuk kayu ulin .
0.064
0.045
0.042 0.039 0.032 0.027 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 Polyester resin Komposit serbuk kayu ulin Papan partikel serbuk kayu meranti Papan partikel serbuk kayu jati Papan partikel serbuk kayu bayur Papan partikel sekam padi Nilai k on d u k tivitas te rm al (w /m o C) Berbagai Jenis Material Nilai Konduktivitas Termal Berbagai Jenis Material

## DAFTAR PUSTAKA
Apryadi,  Roy.  (2019) . Jurnal  Teknik  Mesin.  Universitas  Lambung  Mangkurat. “Pengaruh  Variasi  Fraksi  Volume  Dan  Letak  Serat  Pada  Komposit  Serat Daun  Nanas  (Ananas  Comosus)  Terhadap  Nilai  Konduktivitas  Termal”. Banjarmasin.
Armiya.  (2014).  “ Uji  Konduktivitas  Termal  Papan  Partikel” .  Teknik  Mesin Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Campbell,  F  C.  (2010).  “ Introduction  to  Composite  Materials”. ASM International.
Cengel,  Yunus  A.  (1998).  “ Heat  and  Mass  Transfer” .  New  York:  Prentice  Hall Publisher.
Incropera,  Frank  P.,  Dewitt.,  David  P  (2002).” Fundamental  of  Heat  and  Mass Transfer”. New York: John Wiley & Sons Inc. Gibson,  F R.  (1994). “ Principle of  Composite Meterial  Mechanis” .  International Edition. New York: McGraw-H.ill Inc.
Holman,  J  P,  dan  Jasjfi.  (1997).    “ Perpindahan  Kalor” .  Edisi  Keenam.  Jakarta: Erlangga.
Ilham,  Akbar  M.  (2019).  Jurnal  Teknik  Mesin.  Universitas  Lambung  Mangkurat “ Pengaruh Variasi Fraksi Volume Dan Susunan Serat Komposit Polyester- Serat  Eceng Gondok (Eichhornia Crassipes) Terhadap Nilai  Konduktivitas Termal dan Struktur Mikro” .Banjarmasin.
Ilham,  Leody.  (2016).  Jurnal  Teknik  Mesin.  Fakultas  Teknik.  Universitas Muhammadiyah Surakarta. “ Analisis Komposit Dengan Penguat Serat Rami 40% Dan Serbuk Kayu Sengon 60% Pada Fraksi  Volume 40%, 50%, 60% Bermatrik Resin Polyester Untuk Panel Akuistik” .Surakarta.
Manurung,  T  H.  (2017).  Jurnal  Teknik  Mesin.  Universitas  Lambung  Mangkurat
“ Pengaruh Fraksi Volume Terhadap Hasiluji Karakteristik Papan Komposit Polyester – Serbuk Kayu Ulin (Eusideroxylon Zwageri)”. Banjarmasin. Palangan.  (2010).  Jurnal  Insitute  Sepuluh  November  “ Pengaruh  Jenis  Serbuk
Kayu Terhadap Sifat Mekanik Komposit Polyethylene serbuk Kayu” .Surabaya.